440 



Bleckkrode: Platin von Borneo (Poggend. Annal. CHI, 656). Die 

 Gewinnung dieses Metalls, bisher sehr vernachlässigt, längt jetzt erst an. Die 

 früheste Beobachtung vom Vorkommen des Platins machte Harthann 1831^ 

 und HoRNER bestätigte sie bei seiner Reise durch das Rntoes-Gebirge 1836. 

 In demselben Jahre fand S. Müller Platin in den Diamanten-Wäschen von 

 Martapura, wo es nach dem Auslesen der Diamanten nebst Gold zurückblieb 

 und nach Entfernung des Goldes als „Froschgold" weggeworfen wurde. Im 

 Strom-Gebiete des Barito entdeckte Schwaner in den Jahren 1843 bis 1847 

 Platin in den Diluvial-Schichten, in welchen Diamant-Wäschen sind. Aus 

 dem bei der Arbeit hinterbleibenden sandigen Magneteisen suchte man das 

 Gold aus und warf das Platin ebenfalls weg. In einigen Gold-Wäschen von 

 Playhary war das Verhältniss des Platins zum Gold = 1 :10, in jenen von 

 Katapan = 1:5 und in denen von Soengi-Matjan = 1 : 20. Die Wäschen 

 liegen im Hügellande zu beiden Seiten des Barito in einem Diluvium von 

 weissem Quarz-Sand und sandigem Magneteisen; die Gerolle und Geschiebe 

 der angrenzenden Hügel bestehen aus Diorit, Syenit, Gabbro und Quarz-Frag- 

 menten aller Farben. An der Nord-Seite des Ratoes-Gebirges liegen Baum- 

 Stämme jetziger Vegetation und Erzeugnisse menschlichen Kunst-Fleisses im 

 Diluvium. — Der Verf. untersuchte eine Probe Platin-Sand nach der in der 

 Petersburger Münze üblichen Methode und fand: 

 70,21 Proz. Platin. 



3,97 „ Gold. 



8,83 „ Osmium-Iridium und unlösliche Mineral-Substanzen. 

 15,38 „ Eisen, Kupfer, Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium. 



1,61 „ in Salzsäure gelöstes Eisen- und Kupfer-Oxyd. 

 Das Erz wurde zuvor mit Salzsäure behandelt ; es war nicht magnetisch 

 und bestand aus rundlichen Blättchen , untermengt mit oktaedrischen kleinen 

 Gold-Krystallen, Topas, Hyacinth, Rubin (?), Diamant, Quarz und Feldspath 

 Eine Analyse nach der Methode von Berzeliüs und Claus lieferte; 



1,13 Eisenoxyd j j„^,.^j^ .^ Salzsäure. 



0,50 Kupferoxyd ' 



1,15 Osmium. ^ 



3,97 Gold. 

 70,21 Platin. 



6,13 Iridium. 



1,44 Palladium: 



0,50 Rhodium. 



5,80 Eisen. 



0,34 Kupfer. 



8,83 Osmium-Iridium und andere Mineral-Substanzen. 



C. Schnabel: Kieselzink -Erz (Galmei) von Camillas hei Santan- 

 der in Spanien (Poggend. Annal. CV, 146). Das Erz erscheint in konzen- 

 trisch-schaaligen und faserigen Parthie'n, ist weiss oder farblos, stark glänzend 

 und an der Oberfläche gewöhnlich mehr oder weniger in dichte oder erdige 



Jahrgang 1859. 2Q 



